## KAJIAN EKSPERIMENTAL KERUNTUHAN TEKAN BENDA UJI BETON SELF COMPACTING CONCRETE
Immanuel Panusunan Tua Panggabean 1) Charles Harry Siregar 2)
1),2) Universitas Quality, Jl. Ring Road No. 18 Ngumban Surbakti Medan Email : nuelgabe@gmail.com

## Abstrak
Benda uji beton yang diterima di lapangan dirawat dan diuji pada umur rencana 28 (dua puluh  delapan)  hari,  diatur  dalam  Standar  Nasional  Indonesia  untuk  beton  dengan nomor  standar  SNI  2847:2013.  Selain  itu  standar  yang  tidak  kalah  pentingya  untuk diamati pada pengujian beton terutama pada pelaksanaan konstruksi adalah pengamatan bentuk  keruntuhan  benda  uji,  yang  ditulis  dalam  peraturan  beton  SNI  1974:2011. Model  keruntuhan  ini  sangat  perlu  diperhatikan  karena  dapat  memperhatikan kemungkinan  kesalahan  dalam  pengujian.  Benda  uji  yang  digunakan  dalam  penelitian ini dibentuk menggunakan beton jenis Self Compacting Concrete. Beton jenis ini adalah beton  inovatif  yang  tidak  memerlukan  getaran  untuk  pemadatan.  Karena  beton  ini mampu mengalir sendiri dan benar-benar mengisi bekisting hingga mencapai pemadatan penuh.  Model-model  keruntuhan  beton  ini  sangat  harus  diperhatikan  karena  sangat menarik untuk dilihat. Peneliti melakukan percobaan   tentang  model-model  keruntuhan beton    yang  dibuat  dengan  menggunakan  beberapa  variasi  campuran  beton,  mulai  dari variasi  kadar  air  (standar,  -5%,  -10%,+5%,  +10%),  variasi  tinggi  benda  uji  (15  cm, 12,5  cm,  10  cm,  8,5  cm,  7,5  cm),  dan  variasi  umur  rencana.  Dari  penelitian  yang dilakukan peneliti,  banyaknya benda uji yang dilakukan  menunjukkan  pola  keruntuhan model retakan sejajar sumbu tegak, selanjutnya ada model keruntuhan kerucut dan geser dan yang paling sedikit adalah model keruntuhan kerucut dan belah.
Kata  kunci  :  beton Self  Compacting  Concrete  (SCC),  beton  mutu  tinggi,  model keruntuhan

## Abstract
Concrete  test  materials  received  in  the  field  were  treated  and  tested  at  the  age  of  28 (twenty eight) days, regulated in the Indonesian National Standard for concrete with the standard  number  SNI  2847:  2013.  In  addition,  the  equally  important  standard  to  be observed in concrete testing, especially in construction, is the observation of the shape of the  collapse  of  the  test  object,  which  was  written  in  the  SNI  1974:  2011  concrete regulation. This collapse model needs to be considered because it can pay attention to the possibility  of  errors  in  testing.  The  test  object  used  in  this  study  was  formed  using  Self Compacting Concrete type concrete. This type of concrete is an innovative concrete that does  not  require  vibration  for  compaction.  Because  this  concrete  can  flow  by  itself  and actually  fill  the  formwork  until  it  reaches  full  compaction.  These  concrete  collapse models  must  be  considered  because  they  are  very  interesting  to  see.  Researchers conducted  experiments  on  concrete  collapse  models  made  using  several  variations  of concrete mixtures, ranging from variations in water content (standard, -5%, -10%, + 5%, + 10%), height variation of the test object (15 cm , 12.5 cm, 10 cm, 8.5 cm, 7.5 cm), and variation in age of the plan. From the research conducted by researchers, the number of specimens  carried  out  shows  the  pattern  of  collapse  of  the  crack  model  parallel  to  the upright  axis,  then  there  is  the  model of  cone  and  shear  failure  and  the  least  is  the  cone and split failure model.
Keywords: Self Compacting Concrete (SCC), high-quality concrete, collapse model
Pendahuluan Struktur  merupakan  rangka dari  suatu  bangunan  memiliki  peranan yang  sangat  penting  dalam  berdirinya
bangunan  tersebut.  Struktur  yang direncanakan  harus  mampu  menahan gaya-gaya yang disebabkan oleh beban-beban yang bekerja pada
bangunan  dan  kemudian  menyalurkan secara  bertahap  dari  balok,  kolom, sampai    akhirnya    ke    pondasi.  Pada masa  ini,  bahan  bangunan  yang  paling banyak  digunakan  adalah  beton.  Beton adalah  bahan  bangunan  komposit  yang terbuat dari kombinasi aggregat (agregat  halus  dan  agregat  kasar)  dan pengikat  semen.  Bentuk  paling  umum dari beton adalah beton semen Portland,  yang  terdiri  dari  agregat mineral  (biasanya  kerikil  dan  pasir), semen dan air.
Seiring berkembangnya zaman, kreatifitas  manusia  menjadi  semakin maju. Banyak  sekali  inovasi  dan  ide- ide  unik    yang  muncul,  terutama dalam    bidang  konstruksi  beton bertulang.  Beton    jenis    ini    kemudian disebut  dengan  nama  beton  memadat mandiri atau Self Compacting Concrete (SCC). Self-compacting Concrete (SCC)  dapat  didefinisikan  sebagai suatu  jenis  beton  yang  dapat  dituang, mengalir  dan  menjadi  padat  dengan memanfaatkan  berat  sendiri,  tanpa
memerlukan  proses  pemadatan  dengan getaran  atau  metode  lainnya,  selain  itu beton  segar  jenis self-compacting concrete bersifat kohesif.
Di    Indonesia  sendiri,  saat  ini  relatif tidak  menemukan  kesulitan    untuk membuat  SCC.  Namun  untuk  beton dengan  tujuan  pencapaian  kekuatan awal  tinggi,  SCC  masih  memerlukan bahan tambahan lain sehingga menghasilkan  SCC  dengan  kekuatan awal  tinggi  yang  biasa  disebut High Early Strength Self Compacting Concrete (HESSCC).  Uji  kuat  tekan beton  digunakan  untuk  mendapatkan mutu beton. Mutu beton dapat dipengaruhi  oleh  perbedaan  kualitas bahan, kadar air, dan dimensi rancangan      beton. Atas  perbedaan - perbedaan tersebut,   maka akan dilihat bagaimana  bentuk -bentuk  keruntuhan saat pengujian kuat tekan beton.

## Model Keruntuhan Beton
Model Keruntuhan beton merujuk  pada  SNI  1974:2011;  Cara Uji  Kuat  Tekan  Beton  dengan  Benda
Uji Silinder.
Tabel 1. Model Keruntuhan SNI 1974:2011
Uji Slump Slump  test  adalah  suatu  uji  yang digunakan untuk menentukan konsistensi/kekakuan dari campuran beton  segaruntuk  menentukan  tingkat
workability nya.  Kekakuan  dalam  suatu campuran  beton  menunjukkan  berapa banyak air yang digunakan.
Dalam  suatu  adukan  atau  canpuran beton,  kadar  air  sangat  diperhatikan
karena menentukan tingkat workability nya    atau    tidak.    Campuran beton    yang  terlalu    cair    akan menyebabkan  mutu  beton  rendah,  dan lama    mengering.  Sedangkan  campuran beton  yang  terlalu  kering  menyebabkan adukan  tidak  merata  dan    sulit    untuk dicetak.    Uji    slump    mengacu    pada SNI  1972-2008  dan   ICS 91.100.30.
Metode Penelitian Pelaksanaan penelitian meliputi persiapan  alat  dan  bahan,  pemeriksaan bahan, perencanaan campuran, pembuatan  benda  uji,  perawatan  benda uji, pengujian kuat tekan, yang memakai standar SNI 2847 – 2013. Material/  bahan    yang  digunakan  yang sudah  dikemas  dalam  standar  pabrikan yaitu Self  Compacting  Concrete  (SCC 08)  seperti  dalam  gambar  1  dan gambar 2
Gambar 1. Semen dan Agregat Halus

## Gambar 2. Agregat Kasar
Air  yang  baik  digunakan  sebagai  bahan pelumas  untuk  campuran  beton  adalah  air yang dapat  diminum,  maka pada pembuatan benda  uji  ini  air  yang  digunakan  adalah  air aqua.

## Pembuatan Benda Uji
Pembuatan  benda  uji  dilakukan  dengan menggunakan  pipa  yang  berukuran  3 inci.  Pipa  tersebut  dipotong  sesuai dengan  ukuran  yang  telah  ditentukan. Dalam  penelitian  ini  benda  uji  dibuat
dengan  3  (tiga)  variasi,  yaitu  variasi tinggi  benda  uji,  variasi  kadar  air,  dan variasi  umur  rencana.  Untuk  variasi tinggi  benda  uji,  sampel  dibuat  dengan ukuran  tinggi    15  cm,  12,5  cm,  10  cm, 8,5  cm,  7,5  cm  seperti  pada Tabel  1 . Setiap  sampel  memiliki  diameter  7,5 cm.  Untuk  variasi  kadar  air  dan  umur rencana  benda  uji  memakai  ukuran tinggi  benda  uji  standar  perbandingan tinggi  dengan  diameter  yaitu  15  cm dan  diameter  7,5cm  seperti  pada Tabel 2.
Tabel 1. Diameter dan Variasi Tinggi Benda Uji
Tabel 2. Benda Uji dengan Variasi Kadar Air

## Hasil Pengujian
1. Uji Slump
Pengujian  Slump  dilakukan  seperti pada gambar  3. Dalam  kisaran  51-70
cm.  masih  masuk  dalam  standar  yang ditentukan.

## Gambar 3 Uji Slump
2. Model Keruntuhan
Tahapan  selanjutnya  campuran  beton dimasukan  kedalam  cetakannya  dan ditunggu  selama  24  jam  lalu  dibuka dari  cetakannya.  Benda  uji  kemudian direndam  di  dalam  bak  berisi  air selama  3, 7, 14, 21,  dan  28  hari.  Lalu dilaksanakan  uji  tekan  pada  alat  uji tekan  beton.  Benda  uji  yang  dibentuk dengan  variasi  kadar  air  sebanyak  10 (sepuluh) benda uji membentuk variasi model keruntuhan  seperti yang terdapat  pada  SNI  1974:2011,  dengan masing-masing jumlah benda uji yang mengalami keruntuhan kerucut
sebanyak  1  (satu)  buah,  keruntuhan kerucut  dan  belah  sebanyak  1  (satu) buah,  keruntuhan  kerucut  dan  geser sebanyak  2(dua)  buah,  keruntuhan geser  4  (empat)  buah  dan  keruntuhan sejajar  kolom  2  (dua)  buah,  seperti yang  terdapat  pada Tabel  3 di  bawah ini.

## Tabel 3. Model Keruntuhan Geser pada Benda Uji variasi Kadar Air
No Model Tipikal Benda uji Jumlah
1
Kerucut 1 buah
2 Kerucut dan belah
1 buah
Kerucut dan geser 2 buah
geser 4 buah
No Model Tipikal Benda uji Jumlah
Sejajar kolom (columnar) 2 buah Model  keruntuhan  benda  uji  dengan variasi  tinggi  benda  uji  mempunyai  2 (dua)  model  keruntuhan  yaitu  model keruntuhan kerucut dan geser sebanyak  2  (dua)  buah,  dan  model keruntuhan  sejajar  kolom  sebanyak  8 (delapan)  buah  seperti  yang  terdapat pada Tabel 4.
Tabel 4. Model Keruntuhan Geser pada Benda Uji variasi Tinggi No Model Tipikal Benda uji Jumlah Kerucut dan geser 2 buah
Sejajar kolom (columnar) 8 buah Model  keruntuhan  bend  uji  dengan variasi umur beton mempunyai 2 (dua) model keruntuhan yaitu model keruntuhan kerucut dan geser sebanyak  1  (satu)  buah,  dan  model keruntuhan  sejajar  kolom  sebanyak  4 (empat)  buah  seperti  yang  terdapat pada Tabel 5.
Tabel 5. Model Keruntuhan Geser pada Benda Uji variasi Umur Beton
No Model Tipikal Benda uji Jumlah
Kerucut dan geser 1 buah
Sejajar kolom (columnar)
4  buah

## Kesimpulan
1. Model  keruntuhan  yang  dilakukan pada  benda  uji  dengan  variasi  kadar air,  variasi  tinggi  benda  uji  dan variasi  umur  beton,  menunjukkan pola  keruntuhan  yang  disyaratkan pada SNI 1974:2011.
2. Pola  keruntuhan  yang  terdapat  pada penelitian  dengan  benda  uji  dengan variasi  kadar  air  memberikan  model keruntuhan  dari  kelima  model  yang dibatasi dalam peraturan.
3. Model  keruntuhan  dengan  benda  uji variasi  tinggi  benda  uji  dan  umur beton,  menunjukkan  2  (dua)  model keruntuhan yaitu keruntuhan kerucut dan  geser  dan  model  keruntuhan sejajar kolom.
4. Model  keruntuhan  yang  diperoleh pada pelaksanaan pengujian menunjukkan  bahwa  mekanisme pengujian memenuhi syarat pelaksanaan  pengujian  kuat  tekan beton dengan benda uji silinder.

## Daftar Pustaka
Immanuel  Panusunan Tua  Panggabean, Apri  Sandi, Kajian  Eksperimental Beton Self  Compacting  Concrete (SCC) menggunakan variasi kadar air , http://sinastekmapan.id/index.php/
sinastekmapan/article/view/171/1 58
Budi  Florianta  Tarigan,  Narendra Pardosi, Kajian  Eksperimental
Beton Self  Compacting  Concrete (SCC) menggunakan variasi tinggi benda uji ,
http://sinastekmapan.id/index.php/ sinastekmapan/article/view/172
Valentana  Ardian  Tarigan,  Asprella Saka, Kajian Eksperimental Beton
Self  Compacting  Concrete  (SCC) menggunakan variasi umur rencana , http://sinastekmapan.id/index.php/ sinastekmapan/article/view/173
Badan  Standardisasi  Nasional,  SNI 2847  :  2013,  Persyaratan  Beton untuk bangunan struktur gedung.
Badan  Standardisasi  Nasional,  SNI 1974  : 2011,  Cara uji  kuat   tekan beton dengan benda uji silinder